244 Gesammtsitzung 



(Tremolit) eine Mischung aus 1 At. Kalksilikat und 3 At. 

 Magnesiasilikat. Während für den Augit diese Thatsache längst 

 feststand, hatte man in der Hornblende lange Zeit mehr Kie- 

 selsäure angenommen, und es war von Bonsdorff die Horn- 

 blende als eine Verbindung von Kalktrisilikat mit Magnesiabisilikat 

 betrachtet worden. 



Die Tremolite, welche ich damals zur Untersuchung be- 

 nutzen konnte, und an denen sich die reine Bisilikatnatur un- 

 zweifelhaft erkennen liefs, waren insbesondere die vom St. 

 Gotthardt und von Gouverneur im Staat New-York, und ob- 

 wohl besonders die erstere alle Kennzeichen der Reinheit an 

 sich trägt, habe ich doch nicht versäumen mögen, meine Ver- 

 suche nachträglich auch auf diejenige Abänderung auszudehnen, 

 mit welcher B o n s dor ff selbst gearbeitet, und die er als die 

 reinste bezeichnet hat. Dies ist der Tremolit von Gulsjö in 

 Wärmland. Hr. G. Rose, welchem ich das Material verdanke, 

 und der dasselbe an Ort und Stelle gesammelt hat, machte die 

 Beobachtung, dafs hier ein interessantes gleichzeitiges Vorkom- 

 men von Augit und Hornblende stattfindet. Die in Kalkspath 

 eingewachsene Masse besteht in ihrem compakten Theile aus 

 rein weifsem Diopsid, dessen Krystallindividuen an ihrer Spalt- 

 barkeit leicht zu erkennen sind. Nach oben hin tritt aber die 

 ebenfalls weifse, ja farblose und durchsichtige Hornblende zum 

 Theil in kleinen isolirten Krystallen, deren Prismen und Spal- 

 tungsstücke den Winkel von 124° 30' zeigen, auf, und wenn 

 man gröfsere Stücke durch Digestion mit verdünnten Säuren 

 vom zwischengelagerten Kalkspath befreit hat, so lassen sich die 

 kleinen Tremolitkrystalle leicht isoliren. 



Dieser Tremolit hat ein spec. Gew. = 3,003. 



Über die Methode der Untersuchung brauche ich nichts 

 hinzuzufügen, es wäre denn die Bemerkung, dafs auch hier die 

 abgeschiedene Kieselsäure, welche 58,16 pC. betrug, noch etwas 

 Eisenoxyd, Kalk und besonders Magnesia enthielt, durch deren 

 Bestimmung sich ihre Menge um nahe ein halbes Procent ver- 

 minderte. 



Die Zusammensetzung des schwach geglühten Minerals er- 

 gab sich: 



